über Magnetismus durch Temperatur -Differenz. 327 



frischten Zustande von allen am näcbsten. Wir finden dieses Eisen, 

 so wie das durch aufsere Einwirkung emkohltere an einigen Flächen 

 von No. 2 und 3. am tiefsten in der raagneiisclien Reihe; es scheint 

 also auch aus der Stellung jener verschiedenen Roheisen gegen einan- 

 der, nicht minder wie aus der des Stahls gegen Stabeisen zu folgen, 

 dafs die an Kohle reiclieren Eisensorten eine höhere Stelle, die an Kohle 

 ärmeren, eine liefere Stelle in der magnetisclien Reihe einnehmen, (i) 



Die in dieser Tabelle angeführten Stahlsorten wichen in ih- 

 rem magnetischen Verhalten nicht merklich von einander ab und nah- 

 men sämmtlich ihre Stelle unter dem am tiefsten in der Reihe stehen- 

 den Roheisen. 



44. In der Erregung des Magnetismus zeigten die dehnbaren und 

 streckbaren Metalle, namentlich Gold No. 1 und No. 2, Silber, 

 Kupfer No. 2, Zinn, Blei und Zink ein gleiches Verhalten, sie 

 mochten in dem Zustande, wie sie vom Gufs kamen, oder nachdem 

 sie durch Hämmern und Walzen zu einem dichteren Gefüge gebracht 

 worden , mit einander oder mit den übrigen Metallen verbunden seyn ; 

 in beiden Fällen nahmen sie die §.31. angegebenen Stellen in der 

 magnetischen Reihe ein. 



Anders verhielten sich diejenigen metallischen Körper, welche 

 durch verschiedene Art der Abkühlung, durch langsame oder plötzliche 



(i) Den von Herrn Karsten in diesem Bande der Denkscluiften S. 49-82. mitge- 

 theillen Untersuchungen über den Kolilegehalt verschiedener Eisensorten zu Folge, bleibt 

 dieser Satz nur noch für die wcifsen Roheisen , den Stahl luid das Stabeisen gül- 

 tig, ist aber nicht anwendbar auf das graue Roheisen. Denn es enthält zwar das 

 hoch in der Reihe stehende weifse Loher Roheisen 5,13 Procent (S. oben S. 78.) 

 und das dem Stahl nahe stehende vv e i fs e 1 uckige Roheisen von Vordernberg nur 

 .3,25 Procent Kohle (S. oben S. 81.) ; — aber das graue Roheisen von Malapane in 

 Schlesien, welches laut der Angabe S. 79. der erwähnten Aljhandlung, 3,9 Procent Kohle 

 enthält, steht, wie ich später gefunden habe, an derselben Stelle mit dem Loher Spiegel- 

 ciscn (zwischen Messing No. 2 und Blei) ; — ja ein graues Roheisen von Brosely in 

 England, welches nach Herrn Karsten nur 2,8 Procenl Kohle enthält, stellte sich noch 

 höher in der Reihe nämlich zwischen Pia t in a Xo. 1 und Gold No.l. Da nun die Kohle 

 sich im grauen Roheisen, wie Herr Karst en gezeigt hat, in einem andern Zustande 

 als im weifsen Roheisen befindet, so folgt aus den eben angeführten Thalsaeben, dafs 

 nicht allein die Menge der Kohle im Eisen, sondern auch der Zustand der ^ erbindung des 

 Eisens mit der Kohle auf die Stellung desselben in der magnetisclien Reihe Elnflufs hat. 



